APPUNTI SULLE PIETEE DA CALCE, ECC. 267 



numeri 2 e 3 della tabella IP. Queste pietre, per la loro com- 

 posizione, si raccomandano per fabbricare calce fortemente idrau- 

 lica e cementi. Recentemente venne esperimentata la cottura in 

 apposito forno, costruito in luogo, per produrre cemento; ma 

 finora i risultati non sono in tutto soddisfacenti. 



Albino. — Qui funzionano da lungo tempo 4 forni j^er calce 

 grassa, utilizzando il calcare corallino, che forma un potente 

 banco in luogo. Trattasi di un calcare azzurrognolo, venato in 

 bianco, quasi chimicamente puro, come risulta dall'analisi N. 4. 



Alzano Maggiore. — Presso la stazione ferroviaria di questo 

 borgo, non molto lontano dal fiume Serio, funziona una for- 

 nace da calce, utilizzando i ciottoli calcarei che si raccolgono 

 nel suddetto fiume. Tali ciottoli però dijfferiscono molto fra loro 

 per composizione chimica ; per cui, cuocendoli assieme, come si 

 usa in luogo, non è possibile ottenere un buon prodotto. I ciot- 

 toli di calcare azzurrognolo, per esempio, possono dare calce 

 in zolle debolmente idraulica, anzi si può dire una calce forte, 

 <ìome si arguisce dall'analisi N. 5 ; mentre vi sono ciottoli che 

 danno calce grassa, come quella di Albino, ed altri, che danno 

 -calce idraulica energica. 



Maggianieo. — Già da qualche anno vennero impiantati in 

 -questo luogo quattro forni, allo scopo principale di fabbricare 

 •calce idraulica in zolle. Le pietre adoperate come materia prima 

 furono due, cioè : il calcare majolica, dell'opposta sponda del lago 

 di Pescarenico, ed il calcare nero, compatto, liasico, che si trova 

 presso ai forni, alla stazione di Maggianieo. Il risultato indu- 

 striale fu un vero insuccesso ; cosa che si poteva prevedere 

 facilmente, quando si fosse tenuta nel debito conto la compo- 

 sizione chimica delle pietre calcaree disponibili in luogo, quale 

 materia prima. Consultato nei momenti più difficili dell' im- 

 presa industriale, ho constatato che la majolica di cui sopra 

 (analisi N. 6) fornisce soltanto calce grassa, disgregabile facil- 



